42 von Höhnel: 



Eigenschaften Form Veränderungen eingehen, die auch zu einer Ver- 

 kürzung trotz allseitiger Quellung führen können. 



Eine Leinenbastfaser verlängert sich beim Quellen. Wenn man sie 

 aber im nassen Zustande straff spannt und im gespannten Zustande 

 trocknen lässt, so zeigt sie die Eigenthümlichkeit, sich beim Quellen 

 zu verkürzen. 



Mit HiKe eines kleinen Apparates, der mir gestattete^ noch 0,005 pCt. 

 der Verlängerung oder Verkürzung eines 10 cm langen Fadens mit 

 Sicherheit und direct abzulesen, habe ich eine grosse Anzahl von Ver- 

 suchen angestellt, welche mir zeigten, dass sich vegetabilische und thie- 

 rische Zellmembranen, sowie auch Seide beim Quellen in der Längs- 

 richtung höchst verschieden verhalten, je nach dem Zustande, in 

 welchem sie sich befinden, so dass es fast unmöglich ist, im Voraus 

 zu sagen, wie sich eine bestimmte Faser verhalten werde. Einige 

 herausgegriffene Beispiele sollen dies des Näheren illustriren. 



Aloehanffaser. 



Lufttrocken und im natürlichen Zustande: 



1. Angehaucht, Verlängerung . . . 0,040 pCt. 



2. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,035 „ 



3. Angehaucht, Verlängerung . . . 0,050 , 



4. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,050 „ 



5. Angehaucht, Verlängerung . . . 0,065 „ 



6. In Wasser, Verlängerung. . . . 0,035 „ 



7. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,085 „ 



8. Angehaucht, Verlängerung . . . 0,075 „ 



9. Wieder lufttrocken, Verkürzung . 0,065 „ 

 Also im Ganzen um 0,030 pCt. verlängert. 



Aloehanf. 



Faserbündel aus dem Blatte einer Aloe {jperfoliata Thunb.?), nass 

 durch zehn Stunden, mit einem möglichst grossen Gewicht gespannt 

 und im gespannten Zustande getrocknet. Faser zu Beginn des Ver- 

 suches lufttrocken. 



1. Mit Draht ganz getrocknet, Verkürzung . . 0,120 pCt 



2. Angehaucht, Verkürzung 0,035 „ 



3. Ganz getrocknet, keine Veränderung. 



4. Li Wasser, Verkürzung 0,070 „ 



5. Lufttrocken, Verlängerung 0,045 „ 



6. Angehaucht, Verlängerung 0,020 „ 



7. Li Wasser, Verkürzung 0,065 „ 



8. Lufttrocken, Verlängerung 0,050 „ 



9. In Wasser, Verkürzung 0,050 „ 



10. Lufttrocken, Verlängerung 0,040 „ 



11. In Wasser, Verkürzung 0,050 „ 



12. Lufttiocken, Verlängerung 0,090 „ 



Nun ist die Faser um 0,145 pCt. kürzer als sie ursprünglich war. 

 Man sieht, dass sich eine iaass gespannt gewesene Faser ganz anders 



